-36- 



Mineralogie. 



Daubreelith. Polarinagnetisch ; spec. Magnetismus 4,05 pro Gramm. 

 Analyse I. 



2. Ataxit von Botetour t, Virginia, U.S. Gefunden 1850 als 

 ein ursprünglich grosser Block, ist er heute sehr selten. Das in der 

 Göttinger Sammlung befindliche Stück ist künstliches Eisen (Walzeisen) 

 ohne Ni. Das Wiener Stück verhält sich nach dem Atzen ähnlich wie Babbs 

 Mill. Nicht polarmagnetisch; spec. Magnetismus 0,44 pro Gramm. Analyse II. 



3. Als Kunstproduct wurde das Eisen von Scriba, 4 englische 

 Meilen östlich von Oswego, Oswego Co., N. Y., erkannt. Structur körnig 

 und lagenförmig gleich einem Schmiedeeisen. Tänit, den Meunier daraus 

 angiebt, ist nicht vorhanden. Analyse III. 



4. W T eiter wurde als Kunstproduct erkannt das 1840 gefundene 

 Eisen vonHemalga, Wüste Tarapaca, Chile. Es ist ein blasiges Eisen, 

 dessen Hohlräume mit Blei und seinen Carbonaten und Oxyden oder mit 

 einer grünen Schlacke (mit 8,76 °/ Si0 2 und 78,98% Fe 2 3 ) erfüllt sind. 

 Analyse IV. 



5. Ebenfalls Kunstproduct (Eisensau) dürfte das Eisen von Nau- 

 heim in der Wetterau sein, welches 1826 gefunden wurde. Es entwickelt 

 beim Auflösen in Säure H 2 S. Analyse V. 



6. Künstlich ist auch das seit 1845 bekannte Eisen von Sanct 

 Augustines Bay, Madagascar, welches von den Eingeborenen zu 

 Waffen verarbeitet wird. Die Structur der in Wien vorhandenen Pfeilspitze 

 ist wie bei Scriba. Es enthält kein Ni und nur Spuren von Co und P. 



7. Über das elektrische Leitungsvermögen des Troilit 

 Hess Verf. durch Leick und Siedentopf Untersuchungen anstellen, welche 

 die Angaben Beijerinck's, dass das Mineral die Elektricität nicht leite, 

 nicht bestätigen, vielmehr ergaben, dass der Troilit durchweg wie der 

 Magnetkies vorzüglicher Leiter der Elektricität ist. 



Die Analysen sind von 0. Sjöström, die Bestimmungen des spec. Gew. 

 und des Magnetismus von Leick. 



I. II. III. IV. V. 



Fe 82,83 82,49 99,79 81,89 77,51 79,97 



Ni 16,42 j ( - 



Co 0,94 / A ''° A \ 0,27 - - _ 



P 0,09 0,09 0,02 0,28 



S 0,17 _____ 



Cr 0,06 _____ 



C — — 0,06 — 



Pb — — 9,12 11,64 — 



Si0 2 — — — 1,26 2,05 — 



Kückstand — — — 1,17 2,60 1,65 



(Fe 2 3 ) 2 (H 2 0) 3 . . . - - - - - 18,10 



Summe 100,51 100,00 100,2 L 93,44 93,82 100,00 



D 7,7115 8,1860 ' / ' 



13,40 C. 15 7o C . (Best wohl 0) 



Gr. Linck. 



